Karl Kitter v. Hauer. 
158 
Aus diesen Analysen ergibt sich, dass diese Kalksteine als dolomitische zu 
betrachten sind, und der unter 1. angeführte als ein wirklicher Dolomit; dass 
daher die charakteristischen Eigenschaften, wie sie die zu Cement verarbeit- 
baren Mergel besitzen, hier fehlen. Namentlich ist die Menge der Kieselerde eine 
viel zu geringe, doch ist die Kieselerde nicht als Quarz zugegen, sondern bleibt 
heim Auflösen in Säuren in gelatinirendem Zustande zurück. Werden die Kalke 
vor der Behandlung mit Säuren geglüht, so lösen sie sich dann vollständig, es 
geht nämlich die ganze Menge der Kieselsäure in die lösliche Modification über. 
Diese Kalke besitzen übrigens dennoch die Eigenschaft zu erhärten, nur nicht 
in der kurzen Zeit, wie diess von hydraulischen Kalken gefordert wird. 
14) Andalusit von Landek in Schlesien. 
Derselbe stammt aus der Sammlung des k. k. Hof-Mineralien-Cahinetes , ist 
von ausgezeichneter Reinheit und befindet sich in vollkommen unzersetztem Zu- 
stande. Die Farbe ist lichtrosenroth bis dunkel rosenroth. Das zur Analyse ver- 
wendete Material war sorgfältig von jeder Spur beigemengten Quarzes gereinigt 
worden. 
100 Theile enthielten: 
Kieselerde 37 ‘59 
Thonerde 61-28 
Eisenoxyd 0 50 
Kalkerde Spur 
99-37 
Die Berechnung der Aequivalente gibt folgendes Atomen-Verhältniss der 
Kieselerde zur Thonerde: 
0 839 Atome Si 0 3 
1192 „ A1 3 0 3 
Diese Zahlen verhalten sich annähernd wie 2: 3, was zu derFormel desDisthens 
3 AIoQg . 2 Si 0 3 
führt. Dieselbe Formel wurde von Ko b eil und Gerhardt für den Andalusit 
von Herzogau, welchen Bucholz 1 ) analysirte, berechnet, so wie neuerlich 
von Damour * 3 ) für den trichromatischen Andalusit von Brasilien aufgestellt. Da 
unter den zahlreichen Analysen, welche wir von Andalusiten besitzen, die 3 ange- 
führten eine sehr nahe Uebereinstimmung zeigen, während Andalusite von anderen 
Fundorten ein anderes Verhältniss der Kieselerde zur Thonerde ergaben, so 
sollen dieselben zum Vergleiche mit der für die obige Formel berechneten pro- 
centischen Zusammensetzung angeführt werden : 
Berechnet : 
Gefunden: 
2 Atome Si 0 3 90-6 37 01 
3 „ AI, 0 3 154-2 62-99 
244-8 100-00 
Hauer. 
Buchholz. 
Damour. 
37-59 
36-5 
37 03 
Si 0 3 
61-28 
60-5 
61-45 
Al, 0, 
0-50 
4-0 
1 17 
Fe„ 0„ 
Spur 
— 
— 
Ca 0 
99-37 
101-0 
99-65 
*) Rammelsberg’s Handwörterbuch des chemischen Theiles der Mineralogie, I. Band, Seite 25. 
3 ) Annales des mines, toin. IV, pag. 53. 
